M. Hauke, Ueber Eutektstruktur bei Silikatschmelzen. 97 



Versuch IIa. 

 67 Labrador ~ 33 Olivin. 



Auch hier kam der Ohvin nur in Körnchen zur Ausscheidung, 

 während der Labrador sich in guten Täfelchen ausbildete, die oft 

 Korrosion durch die Grundmasse erkennen lassen. Der Diopsid, 

 welcher hier wieder als neues Ausscheidungsprodukt auftritt, ist 

 an einigen Stellen in Form kleiner Kristalle zerstreut gelagert, 

 während er an anderen Stellen in größeren Kristallen ophitisch inter- 

 sertal im Glas auftritt, welches selbst gelbUchgrau bis helldurch- 

 sichtig erscheint und seine korrodierende Wirkung auf die ter- 

 minalen Enden der Diopside deuthch erkennen läßt. Im all- 

 gemeinen kann man die Schmelze fluidaltrachytisch erstarrt be- ' 

 zeichnen. Auch hier ist insofern KristaUisationsdifferentiation zu 

 beobachten, als ein und dasselbe Mineral an verschiedenen Stehen 

 der Schmelze in verschiedener Größe ausgebildet ist, was nach 

 Freis mit einer Ungleichmäßigkeit bei der Abkühlung zusammen- 

 hängen dürfte. 



Die Ausscheidungsfolge ist Olivin, Diopsid, Labrador. 



Versuch IIb. 



Man bemerkt hier schon bei maki'oskopischer Betrachtung 

 der Schmelze im Tiegel Differenzierung in eine obere 

 weißliche und untere rötliche Partie. Im Dünn- 

 schhff hegen in einer wohl größtenteils aus Labradorgias bestehen- 

 den Grundmasse große, gut ausgebildete Diopsid- und nur hie und 

 da zerstreut LabradorkristaUe eingebettet, während an anderen 

 Stellen sich neben kleinen, garbenförmig angeordneten und in 

 breiten Leisten ausgebildeten Diopsiden gut idiomorphe Feld- 

 späte vorfinden. Im übrigen ist hier die Feldspatbildung nicht 

 so bedeutend, wie in dem Versuche II a. Der Olivin kommt nur 

 in sehr stark korrodierten Kristallen, besonders in der Nähe vom ' 

 Labradorit vor. Ein Schliff, der durch eine andere Partie der 

 Schmelze gemacht wurde, läßt sehr große, schön ausgebildete- 

 Diopside erkennen und auch in breiten Tafeln erscheinende Feld- 

 späte. Stark durch die Glasmasse korrodierte Kristalle treten 

 auch hier allenthalben auf. In den meisten Partien des Schliffes 

 hegen die Kristalle regellos durcheinander, und nur an einigen 

 Stehen konnten fluidalstruierte Teile beobachtet werden. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1910, Bd. I. 7 



